Mineralogische Notizen. 283 



Salzsäure und Alkohol erwärmt und Chromoxyd durch Ätzammoniak 

 gefällt. Der Rückslaiid dieser VVasserlösung wurde durch Salzsäure 

 aufgenommen, wohei die Kieselsäure vollständig in Lösung ging, so 

 dass sie mit den übrigen Basen durch Filtriren von der kleinen 

 Menge des unzersetzt gebliebenen Chromerzes getrennt werden 

 konnte. Die Trennung der einzelnen Bestandtbeile geschah nach 

 (lern Eindampfen zur Trockne zur Abscheidung der Kieselsäure in 

 bekannter Art. 



In besonderen Proben geschah die Ermittelung des Gehaltes an 

 Kohlensäure und des Glühverlustes. Nach Abzug der Kohlensäure von 

 dem gesammten Glühverluste wurde der Rest als Wasser in Rech- 

 nung gebracht. Der Gehalt an Eisen wurde als Oxydul berechnet, 

 doch möchte wohl auch ein Theil als Oxyd enthalten sein. 



lOOTheile ergaben: 



5-39 Tlionerde . 



3*04 Eisenoxydul 



5-89 Kalkerde / 60-53 



22-3ä Talkerde i in Säuren 



lS-00 Kohlensäure gefundene j 23*86 [ löslich. 



1-20 Gewichtsverlust bei 100" > Glühverlust 



7'66 „ beim Glühen ) im Ganzen 



10'73 Kieselsäure 



3*13 Thonerde . 



2-78 Eisenox:>'dul . I 39- 

 16'06 Chromoxyd. . \ in Säuren 



Spur Kalkerde . . ( unlöslich. 



4-94 Talkerde. . 



2'21 unzersetzt . 

 100-38 



Der unlösliche Theil gibt nach Abzug der Kieselsäure und des 

 unzersetzt gebliebenen Chromits in 100 Theilen: 



11-63 Thonerde, 

 59-68 Chromoxyd, 

 10-33 Eisenoxydul, 

 18-35 Talkerde, 

 99-99. 



Die übrigen gefundenen Bestandtbeile setzen das Carbonat und 

 Silikat zusammen. 



Werden zunächst die Bestandtbeile des Chromits berechnet, so 

 sind die den Menden 



